압축 전단 강도 시험 을 행하 기 위한 합판 유리 샘플 ( 24 ) 의 제조 방법 으로서 는 , 예 를 들 면 , 시판 하 는 플로트 유리 ( 두께 3 mm , 크기 25 mm× 25 mm ) 2 매 에 봉 지재 ( 21 ) 를 개재 한 다음 , 진공 백 법 ( 조건 : 30 ℃ 에서부터 160 ℃ 로 60 분 간 승 온 하 고 , 그 후 160 ℃ 에서 30 분 간 유지 ) 을 채용 하 여 제조 하 는 방법 을 들 수 있 다 .